43(^ Dr. Kudolf Scharizer. [41 





e 





f 





Beob.-Rechn. 



s . . 



. . 25-632 Procent 



25-760 Procent 



+ Ol 28 Procent 



Sb . . 



. . 24105 



II 



24-299 



n 



+ 0-194 



As . . 



. . 5-003 



V 



5-018 



11 



+ 0-015 



Bi . . 



— 



« 



0-337 



51 



+ 0-337 



Cu . . 



. . 40-511 





39-770 



» 



-0-741 „ 



Fe . . 



. . 2-799 



)) 



2-826 



)J 



+ 0-027 



Zn . . 



. . 1-950 



n 



1-990 



!) 



+ 0-040 



100-000 Procent 100-000 Procent. 



Die Uebereinstimmimg- ist in diesem Falle eine weitaus hcfriedi- 

 g-endere. Die Summe der positiven und negativen Differenzen beträgt 

 nur 1-482 Procent und der mittlere Analysenfehlcr ist 0"247 Procent. 



Das specifische Gewicht des analysirten Materiales wurde mit 

 4-195 bestimmt. Diese Zahl ist indessen dircct für das untersuchte 

 Mineral nicht zu benützen. Ich habe deshalb unter Zugrundelegung der 

 Voraussetzung, dass die analysirte Substanz ein Gemenge von 



70-41 Procent Sulfoantimonit, spec. Gewicht ? 



3-()() „ Kupferkies „ „ 4-185 (Forbes) 



13-16 „ Quarz „ „ 2-651 (Rose) 



12-77 „ Siderit „ „ 3-735') 



sei, das specifische Gewicht des Sulfoantimonites berechnet. Als Resultat 

 ergal) sich der Werth 4-830. Diese Zahl dürfte der Wirklichkeit ziemlich 

 nahe kommen, weil selbe sehr gut mit dem specifischen Gewichte 

 des nächsten Verwandten unseres Minerales, dem Stylotyp von Copiapo 

 (*' = 4*79), übereinstimmt. 



Das untersuchte Mineral ist in die Gruppe des Wittichenites ein- 

 zureihen, deren Antimon haltendes Glied dasselbe repräsentirt. Der von 

 K bell untersuchte Stylotyp von Copiapo ist der nächste Verwandte 

 desselben und unterscheidet sich von diesem durch seinen Silber- und 

 den grösseren Eisengehalt [fCu^ -f Ag^) : Fe =: 2 : 1]. Das Mineral von 

 Joachimsthal ist viel reicher an Kupfer und steht dem reinen Cupro- 

 sulfoantimonit Cu^ Sb^ Äy sehr nahe. Ich halte es deshalb zweckent- 

 sprechend, dasselbe mit einem eigenen Namen zu belegen. 



Da das untersuchte Handstück einem österreichischen x4erarial- 

 bergwerk entstammt, so erlaube ich mir, auf Veranlassung des Herrn 

 Hofrath Stur für dieses neue Mineral zu Ehren des derzeitigen Chefs 

 der k. k. Montanwerke, des k. k. Ackerbauministers, Sr. Excellenz des 

 Grafen J. Falkenhayn, den Namen „Falkenhaynit" in Vorschlag 

 zu bringen. 



Die Analysen waren im mineralogischen Museum der Wiener 

 Universität durchgeführt worden und ich sage an dieser Stelle dem Vor- 

 stand des genannten Institutes und meinem hochverehrten Lehrer, Professor 

 Dr. Albrecht Seh rauf, für die gütige Erlaubniss und die bereitwilligst 

 gewährten Hilfsmittel den geziemenden Dank. 



Wien, im Juli 1890. 



^) Diese Zahl entspricht dem specifischen Gewichte eines Siderites von Mitter- 

 berg in Tirol, welcher, abgesehen von einem geringen Mangangehalt (1-62 Procent), 

 ganz dieselbe stöchiometrische Constitution besitzt (vergl. Dana, System of mineralogy, 

 pag. 690. Analyse, ebendaselbst, 16. 



